( i66o ) 



Prcipitation. La prcipitation du cuivre de ses dissolutions de sul- 

 fate exige, dans les procds galvanoplastiques, des appareils galvaniques 

 dont le prix empcherait toute opration mtallurgique. Aussi les auteurs 

 ont-ils d s'occuper des moyens de raliser les mmes effets en supprimant 

 ces piles extrieures. Voici sur quelles donnes sont bass leurs appareils : 



Si l'on place l'une sur l'autre deux dissolutions, l'une de sulfate de cuivre 

 plus dense, l'autre de sulfate de fer moins dense; que , dans la premire , on 

 dispose une plaque de mtal formant le cathode, dans le sulfate de fer, un 

 morceau de fonte , et qu'un conducteur runisse ces deux mtaux, la prcipi- 

 tation du cuivre commence immdiatement, se complte dans un temps plus 

 ou moins long et dpendant de la temprature, de la concentration des li- 

 queurs, et de l'tendue des surfaces mtalliques; mais, comme l'a observ 

 M. Becquerel, l'tat physique du cuivre offre de grandes diffrences, me- 

 sure que la dissolution s'appauvrit. On obvie ce grave inconvnient en 

 profitant de cette observation , qu'aprs quelques instants d'action , il existe 

 quatre zones de liquides : partir du fond du vase, dissolution de sulfate de 

 cuivre plus dense, mme sel moins dense par suite de la prcipitation d'une 

 portion du mtal , sulfate de fer plus dense par la dissolution de la fonte , et 

 du mme sel moins dense. 



Si, au niveau de chacune de ces zones, on a dispos des ouvertures 

 convenables pour amener et expulser les liquides au fur et mesure de l'ac- 

 tion chimique, on conserve facilement les liquides des tats uniformes de 

 densit, et alors le cuivre est la fois pur et au mme tat physique. 



Relativement l'application de ce procd dans la mtallurgie, l'tendue 

 de surface du sol ncessaire pour prcipiter une grande quantit de cuivre 

 est un lment trs-important : en le prenant en considration, il est facile de 

 modifier la forme des appareils en conservant le mme principe. 



>i Pour cela, au lieu de placer les liquides par couches horizontales, on les 

 dispose par couches verticales, spares par un diaphragme trs-permable 

 au courant lectrique, et trs-peu aux liquides; le carton remplit parfaite- 

 ment ce but, il sert des mois entiers sans prouver d'altration, et la quan- 

 tit de sulfate de fer qui a pntr dans le sulfate de cuivre est encore insuffi- 

 sante pour empcher la continuation de l'opration ; l'appareil est alors 

 dispos comme il suit : 



I) Une caisse en bois , double en plomb , ou garnie d'un mastic conve- 

 nable, renferme la dissolution de sulfate de fer. Une ouverture suprieure y 

 amne le liquide au degr de densit voulu , et une autre infrieure permet 

 la dissolution concentre de s'couler. 



